COSMOS. /i!5 



diverses substances comme le ferait le meilleur mastic. D'abord 

 mou, il acqniert bientot une durete telle qu'ii dcvient siiscepti!)le 

 d'unbeaupoli, comme I'argentetlc laiton. Pourle preparer, on se 

 procure d'abord du cuivre pur en reduisant de I'oxyde de cuivre 

 au moyen de I'hydrogene, ou en precipitant, avec des rognures 

 de zinc, le metal du sulfate de cuivre. On prend 20, 30 ou 36 par- 

 ties de ce cuivre, selon le degr^ de durete que Ton veut donner 

 a la composition. On les humecte parfaitement, dans un mortier 

 de fonte ou de porcelaine , avec de I'acide sulfurique concentre 

 (a 1,85 de densite) ; puis h cette espece de pate metallique on 

 ajoute, en agitant continuellement , 70 parties, en poids, de mer- 

 cure. Quand le cuivre est conipletement amalgame, on lave le 

 compose avecde I'eau bouillante pourenlever I'acide sulfurique; 

 on le laisse alors refroidir; apres dix ou douzc lieurcs il devicnC 

 assez dur pour recevoir un poli brillant ot pour raver facilement 

 I'f^tain et Tor. II n'est attaque ni paries acides faibles, ni par I'al- 

 cool, I'ether ou I'eau bouillante; qu'il soit encore dans son pre- 

 mier etat de mollesse ou qu'il ait pris toute sa durete, il possede 

 la meme densite. Lorsque Ton veut I'employer comme mastic, 

 on le ramfine a I'etat mou et plastique en le chauiTant a environ 

 375 degres centigrades et en le triturant dans un mortier de fer 

 eleve a 125 degres centigrades, jusqu'i'i ce qu'il ait pris la mallea- 

 bilite et la consistance de la cire. Si, dans cet etat, on le place 

 entre deux surfaces metalliques bien exemptes d'oxyde, il les unit 

 si parfaitement, que les pieces, dix ou douze beures apres, peu- 

 vent etre soumises a un travail quelconque. 



Ce compose, a i'etat mou, peut aussi etre foule dans des crcux 

 auxquels ils adb^rent tres-fortement apres son durcissement, 

 parce que ce cbangement n'est accompagne d'aucune diminution 

 de volume. Les proprieles de cet alliage permettent de I'appli- 

 quer a un grand nombre d'usages ; il est surtout utile pour 

 reunir des pieces metalliques dont la soudure aufeuprescnterait 

 des inconvenients. Au reste, en 1848, M. le professeur Pettenko- 

 fer, de xMunicb, avaitdeja trouve un moyen sur de preparer I'a- 

 malgame de cuivre que les dentisles appliquent maintenant au 

 plombage des dents. 



Fails de science. 



Voici I'analyse de la seconde note de M. Kuhlmann sur I'indus- 

 trie de la baryte. II a longtemps cbercbc a utiliser le soufre oh 



